Ueber die Frischerei am Schwallboden. 
523 
Schlacke gegenwärtigen Alkalien aus derselben, sowie der in der untersuchten 
Schlacke sich findende Mehrgehalt an Kalk und Bittererde dadurch zu erklären 
ist, der aber auch oft darin seinen Grund hat, dass mit den Kohlen unvermeidlich 
Staub und Steinchen in den Frischherd gestürzt werden. Die Schwankungen im 
Kieselsäure-Gehalt, wie er z. B. in der untersuchten übergaren Schlacke über 
17 Procent steigt, werden auch nur durch letzteren Umstand begreiflich. Denn 
es ist unmöglich, dass so viel Silicium aus dem Roheisen abgeschieden wird, damit 
die ganze Schlackenmenge dadurch so viel Kieselsäure aufnimmt, da, wenn im 
Durchschnitte bei einer Charge 54 Pfund Schlacke gegenwärtig sind, die 17 Pro- 
cente Kieselsäure enthalten, 12-58 Pfund davon benöthiget werden, welche im 
Roheisen einen Silicium-Gehalt von 2-6 Procent voraussetzen würden, während 
dasselbe nur 0 - 37 Procent enthält. 
Ebenso wie die Verunreinigung der Kohlen, wirkt die dem Roheisen anhän- 
gende Hochofenschlacke, die bei manchen Flossenstücken bis zu 1 Procent steigt. 
Der Thonerde-Gehalt der Schlacken stammt wohl auch von diesen Verunreini- 
gungen der Kohlen und des Roheisens. Die grösste Differenz zeigt sich im Man- 
ganoxydul-Gehalt, die mir nur dadurch erklärlich scheint, dass die Mangan- 
Bestimmung in den Eisenarten nicht sehr zuverlässlich ist, indem von einer sehr 
bedeutenden Menge Eisenoxyd das Manganoxydul zu trennen nach der angege- 
benen Methode nicht sehr genau zu gelingen scheint. Phosphorsäure enthält die 
Schlacke weniger, als dem aus dem Roheisen abgeschiedenen Phosphor ent- 
spricht, es muss ein grosser Theil davon in die Luft gehen. 
Die bis jetzt veröffentlichten Analysen roher Schlacken, die von anderen 
Frischmethoden mit anderem Roheisen stammen, haben gezeigt, dass dieselben ein 
grösserer Kieselsäure- und geringerer Eisenoxydul-Gehalt charakterisirt. Anders ist 
es bei den rohen Schlacken der Schwallfrischerei, in denen der Kieselsäure-Gehalt 
nie so bedeutend wird, dass sie sich einem Singulo-Silicat auch nur entfernt nähern. 
Die Entstehung einer durch den grossen Kieselsäure-Gehalt rohen Schlacke 
bei der Schwallarbeit wäre möglich durch Verunreinigung der Kohlen, — in welchem 
Falle mit denselben während einer Charge mindestens 8 Pfund Kieselsäure in 
den Herd kommen müssen, was, da die Kohlen am wenigsten durch Quarz verun- 
reinigt sind, schon eine bedeutende Nachlässigkeit der Arbeiter erfordern würde — 
oder bei sehr raschem Einschmelzen des Roheisens, durch Reduction von Eisen- 
oxydul durch den Kohlenstoff des Roheisens, was natürlich die basischen Eigen- 
schaften der Schlacke vermindern muss. Doch ist diess hier nicht sehr wahr- 
scheinlich, wenn man bedenkt, dass der grösste Theil des Kohlenstoffes durch die 
Luft verbrennt, dass doch mindestens 20 Pfund Schlacke im Herde sind, und dass 
Eisenoxydul durch Eisenverbrand mehr oder weniger ersetzt wird. Leider ist es 
bis jetzt nahezu unmöglich, diese Reductions- und Oxydations-Erscheinungen im 
Frischherde genauer zu verfolgen, indem Kohle frei und an Eisen gebunden, 
Kohlenoxyd, metallisches Eisen, Kohlensäure, Eisenoxydul und Eisenoxyd in der 
Schlacke und Sauerstoff, ein Gewirre reducirender und oxydirender Agentien, zu 
gleicher Zeit thätig sind. 
